244 



Memorias de la Soeiedad Cientffica 



Los ejemplares que son objeto de esta pequefianota, per- 

 tenecen a la coleccion del Instifcuto Geologico, de donde me 

 han sido bondadosamente suministrados por el Sr. Ing. D. 

 Ezequiel Ord6nez. Las muestras proeeden de la mina "La 

 Gioconda," situada en la Seeeion Municipal de Cuchillo Para- 

 do, a 15 km. al N. E. del pueblo de ese nombre, en el Distrito 

 de Iturbide del Estado de Chihuahua. 



El mineral de que hablamos se presenta en el eriadero en 

 la forma de masas reniformes Uamadas en la localidad "bo- 

 leos" y como inclusiones en la chlacopirita y chalcocita, que 

 son los minerales dominantes del oriadero. Este Jlena cavida- 

 des abiertas por las aguas en las ealizas cretaceas. 



Para hacer el anaiisis cuantitativo de la Domeykita, ca- 

 lentamos este mineral al rojo, mezclado oon KOIi con lo que 

 hemos obtenido una perla de cobre puro y hemos determina- 

 do por diferencia el arsenieo. Despues de este simple recono- 

 cimiento, debimos dosificar tambien el arsenieo por el H 2 8 si- 

 guiendo el metodo ordinario. En cuanto al cobre hemos he- 

 cho dos anaiisis de coin probation. Primeramente se ha redu- 

 cido un gramo del mineral al estado de sulfa'to y dosificado el 

 cobre en una solueion concentrada y etanoica por medio del 

 nitroso-,8-na£tol (1) que da un precipitado de (C 10 H 6 AzO) 2 Cu. 

 insoluble en el agua, en los aciclos y aun en el alcohol. La- 

 vado este precipitado y convenientemente calcinado, dosifi- 

 camos el oxido de cobre que resulta. Hemos hecho uso del 

 reactivo indicado para asegurarnps de que el mineral no con- 

 tiene Cd, Mg, Mn, Pb, ni Hg que quedarian en solueion. 



El segundo anaiisis de comprobacion i'ue electrolitico. Des- 

 pues de haber disuelto el mineral en el acido nitrico y acidu- 

 lada la solueion con el acido suli'urico la sometimos en el apa- 

 rato de Classen, a una corriente de 1,9 volts y 0,15 amperes 

 por d. c. durante doce boras para separar directamente el ar- 

 senieo del cobre. El resultado del anaiisis electrolitico fue de 

 70,9 por 100 de cobre. 



(1) G. Ton Knorre. D. Chem. G. 20, 283. 



